296 
V. Schumoff-Deleano, 
Die obige Zahl -—15% — bezieht sich sonach schon auf ein 
Gemenge von Diopsid und Enstatit ; doch dürfte das reine Diopsid- 
silikat bei entsprechend langsamer Abkühlung diese Menge Tonerde 
noch aufnehmen können, was in der Natur sicher der Fall ist. Die 
Schmelzpunkte 1200° und 1220° im Diagramm beziehen sich auf ein 
solches Gemisch von reinem Diopsid mit 15 % Tonerde, das im elek- 
trischen Ofen nach 24 ständiger Abkühlung erhalten werden konnte. 
Die Kurven des Diagrammes zeigen 
ein stetes Fallen der das Intervall be- 
grenzenden Punkte und deuten auf feste 
Lösungen ; da Schmelzen mit mehr als 
1 5 % Tonerde inhomogen sind , so 
wäre die Lücke sehr groß ; sie reicht 
wahrscheinlich bis zur reinen Tonerde- 
komponente, die bei 2020° schmilzt. 
Ein eutektisches Gemisch ist nicht 
realisierbar. Interessant ist ein Vergleich 
der beiden folgenden Schmelzen : 
1. MgSiOg -f- 40 Mol.- % A1 2 0 3 und 
2. MgSiO s + 50 Mol.-% A1 2 0 3 . 
Wenn man ca. 40 g der beiden 
Schmelzen im Kohleofen kristallisieren 
läßt, so erhält man bei 2 dasselbe Pro- 
dukt wie oben beschrieben: Spinell und 
Glas. Das Gemenge 2 entspricht auch 
tatsächlich theoretisch dem hypothetischen Silikate MgAl 2 Si0 6 . 
Verringert man die Tonerdemenge um nur 10 %, so bildet sich 
neben Spinell und Glas auch Enstatit. Aus einer Schmelze 
von 1 Mol. MgO -f- 1 Mol. SiO„ kann sich also Enstatit 
nur solange ausscheiden, als die Tonerdem enge nicht 
über 40% beträgt im Verhältnis zum Gesamtgewichte. 
Schmilzt man MgAl 2 Si0 6 im Kohleofen, so erhält man neben 
Spinell nur Glas, das aus Si0 2 besteht. Das aus Spinell bestehende 
Produkt des Kohleofens wurde feinst gepulvert und unter Zusatz 
von etwas Mo0 3 (als Kristallisator) durch mehrere Stunden einer 
Temperatur von 1400 — 1450° ausgesetzt; es war stark zusammen- 
gesintert und bestand u. d. M. neben noch größtenteils vorhandenem 
Spinell aus sehr viel schwächer lichtbrechenden (n etwas <C 1,47), 
die Zwischenräume zwischen den Spinellkristallen ausfüllenden 
schwach doppelbrechenden Kristallblättchen mit der Orientierung a 
parallel der Längsrichtung. Die auf der Basis liegenden Blättchen 
sind isotrop: Tridymit, der sich leicht in dem Temperatur- 
bereich von 870 — 1470° 1 aus dem Glase bilden konnte. 
Cl. N. Fenner, Zeitschr. f. anorg. Ghem. 85. 157. (1914.) 
